525 



sobald nicht an Thonerde fehlen. Bedenkt man aber, dass dieselbe 

 aus dem rohen Zustande, wie sie uns die Natur bietet, zuerst durch 

 mehrere Operationen gereinigt und dann in Cliloraluminiuni umge- 

 schafTen werden muss, welches man daher eigentlich als Rohstoff 

 oder erstes Präparat ansehen muss, da man nicht annehmen kann, 

 dass der Kryolilii, aus dem sich das Aluminium leichter darstellen 

 lässt, fortwälirend in grossen Massen und daher zu ])illigen Preisen 

 zu haben sein wird , so hat B. versuciit eine ülinliche Verbindung 

 künstlich herzustellen. Dies ist ihm sehr leicht gelungen. — Zuerst 

 handelte es sich um eine praktische Methode, reine Thonerde zu be- 

 reiten. Sieht Ammoniakalaun zu Gebole, so kann man jene sich 

 sehr leicht durch Glülien desselben verschaffen. Die gewöhnlichen 

 Methoden aus dem Kalialaun TJionerde darzustellen, sind für die 

 Technik beinahe unausfüiirhar. Leichter gelangt man dahin, wenn 

 man den Kalialaun durch Umkryslallisiren vom Eisen befreit und dann 

 ebenfalls durch Hitze zersetzt. Nach dem Erkalten wird die zusam- 

 mengesickerte Masse zerrieben und mit Wasser ausgewaschen. Es 

 bleibt darin eine geringe Menge Schwefelsäure zurück, die durch 

 Auswaschen nicht entfernt werden kann. Man trocknet dann die 

 Masse etwas und rührt sie mit einer concenlrirlen Lösung von koh- 

 lensaurem Natron an. Von letzterem genügt höchstens Yj^ des in 

 Arbeit genommenen Alauns; bei einer grösseren Menge geht ein Theil 

 der Thonerde beim Auswaschen verloren. Der Brei wird nun ein- 

 getrocknet und der Rückstand etwa eine Stunde lang massig geglüht. 

 Dadurch wird der basisch -schwefelsauren Thonerde die Säure voll- 

 ständig entzogen. Kocht man die gebrannte Masse mit Wasser aus, 

 so ist der Rückstand reine Thonerde, welche sich leicht und voll- 

 ständig auswaschen lässt. — Um die Thonerde in Fiouraluminium 

 zu verwandeln, wird sie bei höherer Temperatur den Dämpfen von 

 Fluorwasserstoffsäure ausgesetzt. Bei kleinen Mengen, z. B. 8 Grm., 

 erhitzt man die Thonerde in einem Platintiegel und leitet die Dämpfe 

 mitten in die Thonerde hinein, welche man, um alle Theile mit dem 

 Gase in Berührung zu bringen, mit einem Plalinspatel öfter umrührt. 

 Das Ansehen der Thonerde verändert sich hierbei nicht, deshalb sucht 

 man das Ende der Arbeit durch öfteres Wägen festzustellen. 100 

 Tb. Thonerde verwandeln sich in 1G3,3 Th. Fiuorahiminium. Diesen 

 Punkt eri eicht man nur nach ziemlich langer Arbeit, weil das ent- 

 stehende Fluoraluminiimi die noch übrige Thonerde einschliesst und 

 hier durch die gänzliche Umwandlung erschwert wird. Letzlere wird 

 hier jedoch nicht wesenlludi gefordert, deshalb genügt eine Vermeh- 

 rung bis auf 150. Bei 8 Grm. Thonerde erfordert diese Operation 

 gewöbnlieli 1 '/j Stunden. Wesenlli<:Ii ist bieibei der ricblige Wär- 

 megrad, eine kaum anfangende (Üübbilze. Das Fluoraluminium nimmt 

 beinahe das Doppelte Volumen der Thonerde ein; die Volumvermeh- 

 rung Irin vorzüglich gegen das Ende der Operation ein. — Zur Re- 

 duetion des Metalles bediente sich B. der von Rose und Deville em- 



40* 



